—  814  — 
«  La  lega  Sn,  Cd  è  ima  lega  chimica,  come  ha  provato  la  legge  del  suo 
raftreddamento ,  ed  ora  indica  l'uniforme  sua  dilatazione.  Ad  essa  spetta  il 
coetRciente  di  dilatazione 
«  =  0,0001235 
col  quale  si  può  calcolare  la  densità  della  lega  liquida  alla  temperatura  di 
fusione  174°,8,  e  si  ha 
=  7,2867 
«  Con  D't,  e  D'T  dato  più  addietro,  si  calcola 
^=:3,964; 
quiudi  all'atto  della  solidificazione  della  Sn2  Cd  si  ha  un  notevole  aumento 
di  densità. 
"  Il  coefficiente  di  dilatazione  della  lega  calcolato  in  base  a  quello  dei 
metalli  componenti  è 
«,  =  0,0001305 
molto  più  grande  di  quello  trovato. 
«  Ecco  ora  i  valori  teorici  della  densità  della  lega  liquida  a  varie  tem- 
perature, calcolati  col  mezzo  della  (1)  della  Nota  antecedente,  e  le  loro  dif- 
ferenze sopra  i  valori  trovati. 
D  . 
t                 calcolata  trovata  differenza 
180°,             7,3479  7,2820  —0,0659 
226°,5           7,3038  7,2412  .    —0,0626  . 
318°             7,2178  7,1599  —0,0579 
«  La  formazione  della  lega  Snj  Cd  allo  stato  liquido  è  accompagnata 
da  dilatazione. 
«  Coll'impiego  della  (2)  si  trova  che  il  coefficente  di  dilatazione  posse- 
duto dal  cadmio  nella  lega,  ammesso  che  lo  stagno  vi  conservi  il  proprio,  è 
«"  =  0,0001461 
valore  notevolmente  minore  di  quello  misurato  (0,000170). 
«  La  (3)  poi  ci  dice  che  la  densità  che  possiede  il  cadmio  liquido  a  t 
nella  lega  stessa  è 
D'.:  =  7,7662 
L'essere  questo  numero  più  piccolo  del  valore  di  trovato  diretta- 
mente (7,982)  è  giustificato  da  quanto  abbiamo  più  sopra  ricavato,  intorno 
alla  dilatazione  che  accompagna  la  mescolanza  dei  metalli  liquidi  che  costi- 
tuiscono la  lega 
